1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. I I 
hexogonales Ca-Metasilikat (bezw. Wollastonit). 
Alle diese sind jedes für sich bezeichnet worden. Ferner: 
Magnesiaglimmer, der in einigen Fällen — und zwar in Fluorid- 
haltigen Schmelzlösungen — zuerst auskrystallisirt ist (siehe die Analysen 
No. 114— 122); diese sind nicht auf der graphischen Darstellung, welche 
nur die Fluorid-freien Silikatschmelzen umfasst, eingezeichnet; 
Spinell, und zwar derart, dass dies Mineral überall fruer als die 
Silikatmineralien auskrystallisirt ist; diese Schmelzproducte bezeichnen 
wir durch den Charakter des Silikatminerals, nebst einer besonderen 
Marke (einem Ring); 
die stark Sz0,-reichen Schmelzflüsse sind mehr oder minder als 
»Email« erstarrt.! 
Die von mir untersuchten Ca-4/,-Silikatschmelze — mit wechselnden, 
doch meist ganz niedrigen Gehalten von Mg,Fe,Mn, und alle nur mit 
einer Spur Na, X — führen bis zu so viel A/, wie 1Ca:142,, aber 
nicht noch mehr A/,; Korund ist deswegen hier nie ausgeschieden 
worden. — Bezüglich der graphischen Darstellung (Tafel II) verweisen 
wir auf den Abschnitt über die Individualisationsgrenze zwischen den 
Mililithmineralien und Anorthit. 
Die von mir mineralogisch untersuchten Silikatschmelzproducte sind 
zum grossen Theil Schlacken der Technik, hauptsächlich Hohofen- 
schlacken, ferner Schlacken von Bessemer-, Martin- und Frisch-Processen, 
von Kupfer-, Blei-, Nickelhütten u.s.w. — Die meisten der Analysen 
(nämlich ca. 85) sind an der Bergschule zu Stockholm, einige (nämlich 
18) am metallurgischen Laboratorium der Universität zu Kristiania aus- 
geführt worden; viele sind auch aus der Literatur entnommen oder mir 
privat zur Verfügung gestellt. — Unter den gesammten Schlackenanaly- 
sen, in Anzahl etwa 180 , die ich in dieser Arbeit abgedruckt und be- 
nutzt habe, stammen über die Hälfte von namhaften Analytikern, darunter 
sehr viele von dem kürzlich verstorbenen Lektor C. G. Särnström in 
Stockholm; unter den übrigen müssen einige als Schüleranalysen bezeichnet 
werden, und diese benutze ich nur, um eine annähernde Vorstellung über 
die Zusammensetzung zu geben. 
1 Hierüber verweise ich auf den Abschnitt über »Email-Schlacken« in Studien über 
Schlacken, S. 215— 225; siehe auch die Angaben auf Tafel I, — Die »Email-Structura 
beruht auf der Ausscheidung eines submikroskopisch feinen Minerals, dessen Natur nicht 
festgestellt ist, 
